751 
betrekking op het meergenoemde nikkelstaal ; dit laatste heeft een 
thermischen uitzettingscoëfficient gelijk aan dien van glas. De gebruikte 
cjlindrische staaf heeft een diameter van 1,98 rn.m. en is lang 
343 m.m. Figuur 2 geeft de hysteresiskromme van een weekijzeren 
staaf (diameter 1,82 in.m., lang 349 rn.m.). 
Om nu, ter bepaling van het discontinue gebied, een zeer gelei- 
delijk aanwassen van den magnetiseerenden stroom te verkrijgen, 
werden twee koperen platen in de keten xan de inagnetiseerings- 
solenoïde naast elkaar in een glazen vat geplaatst. Met een hevel- 
inrichting werd dit vat geleidelijk gevuld met een kopersulfaat-oplossing 
waardoor de weerstand afnam en de stroomsterkte vrij continu 
steeg. Nadat de Ni Fe of de Fe staaf met een daaromheen sluitend 
inductiespoeltje in de rnagnetiseerings-solenoïde was geplaatst, werd 
met behulp van een felephoon, door een drievoudigen triode-ver- 
sterker aan het inductiespoeltje verbonden, het punt op de magneti- 
satiekromme bepaald waar de stooten voor het eerst optreden en 
het punt waar deze weer verdwijnen. 
Het bleek dat de stooten in de magnetische inductie zich slechts 
voordoen op de steile gedeelten der magnetisatiekrommen en wel in 
tig. 1 en 2 op de gedeelten A — B en 6' — D. Het gebied van ver- 
zadiging tot waar H = 0 is geworden, en dus het remanent mag- 
netisme overblijft, verloopt, althans voorzoover waarneembaar, geheel 
continu, terwijl, zoodra de H daarop van teeken verandert en deze 
dus de bestaande magnetisatie tegenwerkt, de discontinuïten zich 
